Uebej das Verhalten des Siliciumcalciums u. des Silicinimiinfiuosiums zu Stickstoff etc. 207 



cherwoise unrein besonders gesammelt. Da der Salmiak und wie es 

 scheint vor Allem das freiwerdende Ammoniak auf die Verbindung 

 langsam zersetzend einwirkt, so ist es sowohl nöthig die vom Regulus 

 abgefallenen Krystalle von Zeit zu Zeit aus der Flüssigkeit zu entfernen, 

 sie wiederholt mit reinem Wasser zu waschen und hei gelinder Warme 

 zu trocknen, als auch von Zeit zu Zeit die Sahmaklösung zu erneuern *) . 

 Die so erhaltenen Krystalle sind oberflächlich mit einer weissen Schicht 

 Kieselsäure) überzogen, können davon aber, da sie eine bedeutende 

 Härte besitzen, auf mechanische Weise, durch Reiben mit dem Finger 

 auf einer Unterlage von glattem Papier, Abschlämmen der abgeriebe- 

 nen weissen Substanz, Trocknen, Wiederreiben u. s. w. bis letztere 

 ganz verschwunden ist, leicht vollkommen befreit werden. Die Aus- 

 beute beträgt etwa 10 % vom angewandten Magnesium. 



Sie stellen bleigraue, wahrscheinlich reguläre Octaeder dar, die im 

 Wasser rasch zu Boden sinken; sie entwickeln damit, vorzüglich an- 

 fangs und in der Wärme schwach Wasserstoßgas. Sie werden durch 

 Salmiaklösung in der Kälte langsam, beim Erhitzen ziemlich rasch un- 

 ter Wasserstoff- auch wohl Siliciumwasserstoffentwicklung in weisse 

 Kieselsäure umgewandelt. Mit verdünnter Salzsäure zersetzen sie sich 

 schon in der Kälte vollkommen, Wasserstoff, Siliciumwasserstoff und 

 ein weisses, ihre Form beibehaltendes Siliciumoxyd, von dem weiter 

 unten die Rede sein wird, liefernd. 



Zur Analyse wurden dieselben in einer Wasserstoffgasatmosphäre 

 mit verdünnter Salzsäure in der Kälte behandelt, die Magnesialösung 

 abfiltrirt und das Siliciumoxyd entweder mit Ammoniak in Kieselsäure 

 verwandelt oder für sich gesammelt, im leeren Raum über Schwefel- 

 säure getrocknet und gewogen. In letzterem Falle war dadurch, dass 

 etwas Oxyd am Filter hängen blieb, ein geringer Verlust unvermeidlich. 



I. 0,185 Grm. gaben 0,1 155 Grm. Kieselsäure, entpr. 0,0539 Si- 

 licitim = i9,\ % und 0,4945 Grm. pyrophosphorsaure Magnesia, 

 entspr. 0, 1069 Grm. Magnesium = 57,8 %. 



II. 0,401 5 Grm. von einer zweiten Darstellung gaben 1 ,0545 Grm. 

 pyrophosphorsaure Magnesia, entspr. 0,228 Grm. Magnesium = 56,8 % 

 und 0,230 Grm. Siliciumoxyd, welche nach den weiter unten aufge- 

 führten Analysen enthielten 0,M109 Grm. Silicium = 27,7 %. 



III. 0,800 Grm. von einer dritten Darstellung gaben 2,1475 Grm. 



1) Ich habe es am zweckmassigsten gefunden, die Lösung der Kugeln in einem 

 Proberöhrchen vorzunehmen. Bei Versuchen den Salmiak durch ein anderes Lö- 

 sungsmittel , wie verdünnte Essigsaure oder Chlormagnesiumlösung, zu ersetzen 

 habe ich ungünstigere Resultate erhalten. 



